INTERPRETASI DATA DERAJAT KRISTANILITAS DAN UKURAN KRISTAL KARBON AKTIF AMPAS TEBU TERAKTIVASI KOH, H 3 PO 4 , Na 2 S 2 O 3 , KMnO 4 , KSCN, FeCl 3

## DATA INTERPRETATION OF CHRISTANILITY AND SIZE OF ACTIVATED CARBON
CRYSTALS OF ACTIVATED CANES KOH, H 3 PO 4 , Na 2 S 2 O 3 , KMnO 4 , KSCN, FeCl 3
Wiwin R. Kunusa 1*, Hendrik Iyabu 2 , Ishak Isa 3
1,2,3 Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo, Jalan Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie, Indonesia
* e-mail korespondensi : wiwien.rewini_kimia@ung.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  pembuatan  dan  karakterisasi  karbon  aktif  ampas  tebu  (KAAT) menggunakan metode aktivasi fisik dan aktivasi kimia. Digunakan variasi suhu karbonasi 450 0 C dan 650 0 C dan aktivator H 3 PO 4 10%, FeCl 3 10%dan KMnO 4 10%. Hasil karakterisasi derajat kristanilitas dan ukuran Kristal karbon aktif menggunakan Instrumen pembacaan hasil Difragtogram XRD. Variasi aktivator dan variasi suhu dilakukan tujuannya untuk menghasilkan produk arangaktif yang memiliki permukaan  spesifik,  porositas,  kerapatan  dan  ketahanan  mekanis  yangtinggi.Berdasarkan  hasil perhitungan  derajat  kristalinitas  sampel  secara  keseluruhan  cenderung  meningkat  berdasarkan kenaikan suhu.
Kata kunci: karbonaktif, ampastebu, parameter kisi, ukuran kristal

## Abstract
This study examines the manufacture and characterization of bagasse activated carbon (KAAT) using physical activation and chemical activation methods. Carbonation temperature variations of 450 0 C and 650 0 C  were  used  and  activators  of  H 3 PO 4 10%,  FeCl 3 10%  and  KMnO 4 10%.  The  results  of  the characterization  of  the  degree  of  crystallinity  and  the  size  of  the  activated  carbon  crystals  using  the XRD Difragtogram reading instrument. Activator variations and temperature variations are carried out in order to produce activated charcoal products that have high specific surface, porosity, density and mechanical resistance. Based on the calculation results, the degree of crystallinity of the sample as a whole tends to increase with temperature increase.
Keywords: Activated Carbon, Baggase, Lattice Parameters, Crystal Size

## PENDAHULUAN
Ampas  tebu  sebagai  salah  satu  residu agroindustri  lignoselulosa  merupakan  sumber prekursor  karbon  aktif  memiliki  reaktivitas permukaan tinggi. Kelimpahan dan ketersediaan limbah ini dialam sehingga banyak diaplikasikan pada  berbagai    riset  (Zhang  et  al.,  2014); (Ioannidou  &  Zabaniotou,  2007);  (Sarker  et  al., 2017). Karbon aktif (KA) adalah zat padat hitam menyerupai  granular  arang/bubuk,  memiliki kapasitas  adsorpsi  tinggi,  porositas  dan  luas permukaan ±3000 m 2 /g yang dapat dimodifikasi
melalui  metode  dan  kondisi  pemrosesan  seperti laju  pemanasan,  suhu,  waktu,  media  pengaktif dan  derajat  aktivasi  (Ahiduzzaman  &  Islam, 2016).
Penggunaan zat pengaktif untuk produksi  termokimia  karbon  aktif  dengan karakter  fisikokimia  tinggi  memerlukan  metode inovatif  yang  menghasilkan  sedikit  kontaminasi tanpa  kehilangan  energi,  tetapi  memiliki  daya adsorpsi  yang  tinggi.  Penggunaan  microwave, dalam  proses  pirolisis  sangat  inovatif  dapat meningkatkan  proses  aktivasi  dalam  waktu  1-4
90 | Jurnal Zarah , Vol. 8 No. 2 (2020)
jam  pada  suhu  500-1200 o C.  Namun  diatas  suhu 1200 o C  efisiensinya  menurun  dengan  cepat karena  terjadinya  pemecahan  molekul.  Zat pengaktif  basa,  asam  dan  zat-zat  anorganik efektif  dalam  produksi  arang  aktif  tetapi permasalahan  muncul  seperti  ZnCl 2 dan  asam anorganik  yang  sulit  dihilangkan  dengan  proses pencucian  (Ukanwa  et  al.,  2019).  Karbon  aktif sebagian  besar  berupa  padatan  amorf  dan permukaan  matriks  bermuatan  positif  (+), banyak  digunakan  sebagai  adsorben  dalam pengolahan  air  limbah  (Doczekalska  et  al., 2015),  adsorpsi  logam  berat,  pewarna,  senyawa organik/anorganik,  sebagai  katalis  dan  bahan dasar pembuatan kapasitor dan baterai (González-García,  2018),  (Kyzas  &  Deliyanni, 2015).  Arang  aktif  mengandung  berbagai komponen  biomassa  seperti  selulosa  (37,65%) memiliki gugus aktif CO pada atom C2, C3, C6 dan  lignin  (22,09%)  yang  mengandung  gugus fenolat.  berpotensi  untuk  dikonversi  menjadi sumber karbon pada proses adsorpsi (Purnama et al., 2019); (Solechan, 2001); (Kharat, 2015).
Karakterisasi karbon aktif dengan difraksi sinar-X  dilakukan  untuk  mengetahui  gambaran utama  ukuran  partikel  dan  derajat  kristalinitas. Besaran yang menyatakan banyaknya kandungan  kristal  dalam  suatu  material  dengan membandingkan  luasan  kurva  kristal  dengan total luasan wilayah amorf dan wilayah kristalin disebut  derajat  kristanilitas.  Derajat  kristalinitas dihitung  menggunakan  parameter  FWHM  (Full Width  at  Half  Maximum).  Fraksi  luas  kristal atau  amorf  dihitung  dengan  mengkalikan FWHM  dengan  intensitas.  FWHM  dianggap setengah  alas  dan  intensitas  sebagai  tingginya. Ukuran  kristal  dihitung  dengan  menggunakan persamaan  Scherrer  yaitu  B  adalah  FWHM,  λ adalah panjang gelombang yang digunakan yaitu 1,78897x10 -10 m  dan  k  adalah  konstanta  yang nilainya bervariasi, untuk tulang nilainya adalah 0,9  (González-García,  2018).  Harga  FWHM berbanding  terbalik  dengan  ukuran  kristal. Harga FWHM yang semakin kecil menunjukkan ukuran kristal yang semakin besar

## METODE PENELITIAN
Raw  material  berasal  dari  limbah  ampas tebu  Pabrik  Gula  PT.Tolangohula,  Paguyaman Kabupaten  Gorontalo.  Bahan  kimia  yang digunakan  H 3 PO 4 10%,  FeCl 3 10%,  KMnO 4 10%,  KOH  10%,  Na2S2O3  10%  dan  KSCN 10% dan aquadest. Penelitian  di Laboratorium Kimia  FMIPA  UNG,  Laboratorium  Kimia Organik  Universitas  Brawijaya,  Malang  dan
Laboratorium Geologi, Bandung. Ayakan digital ukuran  partikel  80  mesh,  neraca  analitik, furnace,  peralatan  gelas  dan  oven.  Instrumen analisis  X-Ray  Difraction  Pananalitical  dan negara  produksi  dan  SEM-EDS  JEOL  JSM- 6360LA,  Japan,  di  laboratorium  Geologi, Bandung.

## ALAT DAN BAHAN
Instrumen  analisis  yang  digunakan  X-Ray Difraction  dan  SEM-EDS  JEOL  JSM-6360LA, Japan, di laboratorium Geologi, Bandung. Bahan kimia  yang  digunakan  H 3 PO 4 10%,  FeCl 3 10%, KMnO 4 10%,  KOH  10%,  Na 2 S 2 O3  10%  dan KSCN 10% e.g.,

## PROSEDUR PENELITIAN

## 1. Pembuatan  dan  Aktivasi  Kimia  Karbon Aktif Ampas Tebu (KAAT)
Prosedur  modifikasi  [Amit  Bhatnagar,  et  al 2015].  Sampel  ampas  tebu  dengan  ukuran partikel 80 mesh diaktivasi dalam larutan H 3 PO 4 10%,  FeCl 3 10%,  KMnO 4 10%,  (ratio  1:10) selama 2 jam pada suhu 80 0 C kemudian disaring dan dikeringkan dalam oven suhu 100 0 C selama 24  jam.  Selanjutnya  proses  karbonisasi  fisik, suhu  pemanasan  450 0 C  dan  600 0 C.  Produk KAAT  disimpan  dalam  eksikator  untuk  analisis lebih lanjut.

## Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan KKAT
Tabel 1. Jenis Aktivator dan Kondisi Suhu Karbonasi
Kode sampel Sampel No Kondisi Aktivasi Suhu Karboni sasi ( 0 C) KAAT/H 3 PO 4 10%/450 0 C 1 H 3 PO 4 10% wt.ratio 1 : 10 450 KAAT / H 3 PO 4 10%/600 2 H 3 PO 4 10% wt.ratio 1: 10 600
KAAT /FeCl 3 10%/450 3 FeCl 3 10% wt.ratio 1 : 10 450 KAAT / FeCl 3 10%/600 4 FeCl 3 10% wt.ratio 1 : 10 600 KAAT /KMnO 4 10% /450 5 KMnO 4 10 % wt.ratio 1 : 10 450 KAAT / KMnO 4 10% /600 6 KMnO 4 10 % wt.ratio 1 : 10 600 KAAT /KSCN 10%/450 0 C 7 KSCN 10% wt.ratio 1 : 10 450 KAAT /KSCN 10%/600 8 KSCN 10% wt.ratio 1: 10 600 KAAT /KOH 10%/450 9 KOH 10% wt.ratio 1 : 10 450 KAAT / KOH 10%/600 10 KOH 10% wt.ratio 1 : 10 600 KAAT /Na 2 S 2 O 3 10% /450 11 Na 2 S 2 O 3 10% wt.ratio 1 : 10 450 KAAT / Na 2 S 2 O 3 10% /600 12 Na 2 S 2 O 3 10% wt.ratio 1 : 10 600
2. Karakterisasi Produk KAAT
2.1 Data Uji Derajat Kristanilitas KAAT
Pengujian  kristanilisasi  karbon  aktif ampas tebu menggunakan perhitungan  untuk  uji derajat  kristalinitas  ditentukan  berdasarkan persamaan berikut : (Sumber : [10][11] :
Rumus :
(1)
Keterangan :   X = Derajat Kristalinitas (%) ; = Intensitas Puncak ;  l o = Intensitas
Minimum dari
.

## 2.2 Data Uji Derajat Kristanilitas KAAT
Interpretasi  Data  Ukuran  Kristal  Karbon Aktif  Ampas  Tebu  (KAAT)    menggunakan
formula  Scherrer  dengan  persamaan  di  bawah ini [10][11] :
Rumus : (2)
Dimana: t = Ukuran Kristal (nm) ; λ = panjang gelombang  sinar  x  (nm)  ;    B  =  FWHM  (  Full Width  at  Half  Maximum  )  dalam  radian  ; θ  = Setengan Sudut Difraksi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karbon aktif berbasis ampas tebu (KAAT)  yang  dihasilkan  dengan  menggunakan berbagai  variasi  activator  yakni  H 3 PO 4 10%, FeCl 3 10%,  KMnO 4 10%,  KOH  10%,  Na 2 S 2 O3 10%  dan  KSCN  10%  dikarakterisasi  ukuran derajat  kristanilitas  dan  parameter  kisi.  Berikut produk karbon aktif ampas tebu yang dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Produk karbon Aktif Ampas Tebu
3.1 Data  Pengujian  Derajat  Kristanilitas KAAT
D ata  difraktogram  XRD  karbon  aktif  ampas  tebu pada suhu karbonasi 400 0 C dan 600 0 C dengan variasi zat  pengaktivasi  H 3 PO 4 10%,  FeCl 3 10%,  KOH  10%, KMnO 4 10%, KSCN 10%, Na 2 S 2 O 3 10% ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Grafik Difragtogram XRD Karbon Aktif
92 | Jurnal Zarah , Vol. 8 No. 2 (2020)
Tabel 2. Data Difragtogram XRD untuk karbon aktif KOH 450 O C Pun cak 2 θ( o ) θ( o ) λ (angstr om) sin θ sin 2 θ h k l 1 20,90 22 10,4 51 1,5406 0,18 1 0,03 3 1 1 0 2 26,34 8 13,1 74 1,5406 0,22 8 0,05 2 1 1 1
Data persyaratan untuk analitik Cohen sebagai berikut:
Dengan : α = h 2 + k 2 + l 2 dan δ = 10 sin 2θ
Tabel 3. Perhitungan Data Parameter Kisi karbon aktif KOH 450 O C Pun cak α  δ α 2 Αδ δ 2 αsin 2 θ  δsin 2 θ 1 2 1,2 73 4 2,5 46 1,6 20 0,066 0,042 2 3 1,9 70 9 5,9 09 3,8 80 0,156 0,102
Dari Tabel didapat nilai Konstanta A = 0,016 Sehingga didapat parameter kisi sebesar :
α = = 6,089 nm
Tabel 4. Data Difragtogram XRD untuk karbon aktif KOH 600 O C
Pun cak 2 θ( o ) θ( o ) λ (angstr om) sin θ sin 2 θ h k l 1 26,6 209 13, 310 1,5406 0,2 30 0,0 53 1 1 0 2 28,0 283 14, 014 1,5406 0,2 42 0,0 59 1 0 1 3 30,4 187 15, 209 1,5406 0,2 62 0,0 69 1 1 1 Data persyaratan untuk analitik Cohen sebagai berikut:
Dengan : α = h 2 + k 2 + l 2 dan δ = 10 sin 2θ
Tabel 5. Perhitungan Data Parameter Kisi karbon aktif KOH 600 O C Pun cak α  δ α 2 Αδ δ 2 αsin 2 θ  δsin 2 θ
1 2 2,0 08 4 4,0 16 4,0 31 0,106 0,106 2 2 2,2 08 4 4,4 16 4,8 76 0,117 0,129 3 3 2,5 64 9 7,6 91 6,5 72 0,206 0,176
Dari Tabel didapat nilai Konstanta A = 0,027
Sehingga didapat parameter kisi sebesar : α = = 4,688 nm
Tabel 6. Data Difragtogram XRD untuk karbon aktif H 3 PO 4 450 O C Pun cak 2 θ( o ) θ( o ) λ (angstr om) sin θ sin 2 θ h k l 1 24,2 53 12, 127 1,5406 0,2 10 0,0 44 1 1 0 2 26,7 242 13, 362 1,5406 0,2 31 0,0 53 1 1 0 3 52,6 328 26, 316 1,5406 0,4 43 0,1 97 2 2 1
Data persyaratan untuk analitik Cohen sebagai berikut:
Dengan : α = h 2 + k 2 + l 2 dan δ = 10 sin 2θ
Tabel 7. Perhitungan Data Parameter Kisi karbon aktif H 3 PO 4 450 O C Pun cak α  δ α 2 Αδ δ 2 αsin 2 θ  δsin 2 θ 1 2 1,6 87 4 3,3 75 2,8 47 0,088 0,074 2 2 2,0 22 4 4,0 45 4,0 90 0,107 0,108 3 9 6,3 16 8 1 56, 848 39, 898 1,769 1,241
Dari Tabel didapat nilai Konstanta A = 0,022 Sehingga didapat parameter kisi sebesar :
α = = 5,193 nm
Tabel 8. Data Difragtogram XRD untuk karbon aktif H 3 PO 4 600 O C
Pun cak 2 θ( o ) θ( o ) λ (angstr om) sin θ sin 2
θ h k l 1 26,6 046 13, 302 1,5406 0,2 30 0,0 53 1 1 0 2 28,0 439 14, 022 1,5406 0,2 42 0,0 59 1 1 0 3 34,6 188 17, 309 1,5406 0,2 98 0,0 89 1 1 1 Data persyaratan untuk analitik Cohen sebagai berikut:
Dengan : α = h 2 + k 2 + l 2 dan δ = 10 sin 2θ
Tabel 9. Perhitungan Data Parameter Kisi karbon aktif H 3 PO 4 600 O C Pun cak α  δ α 2 Αδ δ 2 αsin 2 θ  δsin 2 θ 1 2 2,0 06 4 4,0 11 4,0 22 0,106 0,106 2 2 2,2 10 4 4,4 21 4,8 86 0,117 0,130 3 3 3,2 28 9 9,6 83 10, 417 0,266 0,286 Dari Tabel didapat nilai Konstanta A = 0,026
Sehingga didapat parameter kisi sebesar :
α =
= 4,777 nm
Tabel 10. Data Difragtogram XRD untuk karbon aktif Na 2 S 2 O 3 450 o C
Pun cak 2 θ( o ) θ( o ) λ (angstr om) sin θ sin 2 θ h k l 1 26,7 607 13, 380 1,5406 0,2 31 0,0 54 1 1 0 2 29,8 666 14, 933 1,5406 0,2 58 0,0 66 1 1 0 3 41,9 225 20, 961 1,5406 0,3 58 0,1 28 2 1 0 Data persyaratan untuk analitik Cohen sebagai berikut:
Dengan : α = h 2 + k 2 + l 2 dan δ = 10 sin 2θ
Tabel 11. Perhitungan Data Parameter Kisi karbon aktif Na 2 S 2 O 3 450 o C Pun cak α  δ α 2 Αδ δ 2 αsin 2 θ  δsin 2 θ 1 2 2,0 27 4 4,0 55 4,1 10 0,107 0,109 2 2 2,4 80 4 4,9 60 6,1 50 0,133 0,165 3 5 4,4 64 2 5 22, 320 19, 926 0,640 0,571
Dari Tabel didapat nilai Konstanta A = 0,027
Sehingga didapat parameter kisi sebesar : α = = 4,688 nm
Tabel 12. Data Difragtogram XRD untuk karbon aktif Na 2 S 2 O 3 600 o C Pun cak 2 θ( o ) θ( o ) λ (angstr om) sin θ sin 2 θ h k l 1 27,03 36 13,5 17 1,5406 0,23 4 0,05 5 1 1 0 2 43,56 47 21,7 82 1,5406 0,37 1 0,13 8 2 1 0 3 49,02 34 24,5 12 1,5406 0,41 5 0,17 2 2 1 1
Data persyaratan untuk analitik Cohen sebagai berikut:
Dengan : α = h 2 + k 2 + l 2 dan δ = 10 sin 2θ
Tabel 13. Perhitungan Data Parameter Kisi karbon aktif Na 2 S 2 O 3 600 o C Pun cak α  δ α 2 Αδ δ 2 αsin 2 θ  δsin 2 θ 1 2 2,0 66 4 4,1 32 4,2 68 0,109 0,113 2 5 4,7 50 2 5 23, 748 22, 559 0,689 0,654 3 6 5,7 00 3 6 34, 199 32, 489 1,033 0,981
Dari Tabel didapat nilai Konstanta A = 0,027
94 | Jurnal Zarah , Vol. 8 No. 2 (2020)
Sehingga didapat parameter kisi sebesar :
α = = 4,688 nm
Tabel 14. Data Difragtogram XRD untuk karbon aktif KMnO 4 450 o C
Pun cak 2 θ( o ) θ( o ) λ (angstr om) sin θ sin 2 θ h k l 1 36,29 66 18,1 48 1,5406 0,31 1 0,09 7 1 1 0
Data persyaratan untuk analitik Cohen sebagai berikut:
Dengan : α = h 2 + k 2 + l 2 dan δ = 10 sin 2θ
Tabel 15. Perhitungan Data Parameter Kisi karbon aktif KMnO 4 450 o C Pun cak α  δ α 2 Αδ δ 2 αsin 2 θ  δsin 2 θ 1 2 3,5 04 4 7,0 08 1,3 94 0,194 0,340
Dari Tabel didapat nilai Konstanta A = 0,049 Sehingga didapat parameter kisi sebesar :
α = = 3,479 nm
Tabel 16. Data Difragtogram XRD untuk karbon aktif KMnO 4 600 o C
Pun cak 2 θ( o ) θ( o ) λ (angstr om) sin θ sin 2 θ h k l 1 33,3 279 16, 664 1,5406 0,2 87 0,0 82 1 1 0 2 35,7 933 17, 897 1,5406 0,3 07 0,0 94 1 1 0 3 62,7 81 31, 391 1,5406 0,5 21 0,2 71 2 1 1 Data persyaratan untuk analitik Cohen sebagai berikut:
Dengan : α = h 2 + k 2 + l 2 dan δ = 10 sin 2θ
Tabel 17. Perhitungan Data Parameter Kisi karbon aktif KMnO 4 600 o C Pun cak α  δ α 2 Αδ δ 2 αsin 2 θ  δsin 2 θ
1 2 3,0 19 4 6,0 37 9,1 13 0,164 0,248 2 2 3,4 21 4 6,8 41 11, 701 0,189 0,323 3 7 7,9 08 4 9 55, 355 62, 535 1,899 2,145
Dari Tabel didapat nilai Konstanta A = 0,041
Sehingga didapat parameter kisi sebesar : α = = 3,804 nm
Tabel 18. Data Difragtogram XRD untuk karbon aktif KSCN 450 o C Pun cak 2 θ( o ) θ( o ) λ (angstr om) sin θ sin 2 θ h k l 1 30,2 573 15, 129 1,5406 0,2 61 0,0 68 1 1 0 2 33,2 055 16, 603 1,5406 0,2 86 0,0 82 1 1 0 3 35,6 385 17, 819 1,5406 0,3 06 0,0 94 1 1 1
Data persyaratan untuk analitik Cohen sebagai berikut:
Dengan : α = h 2 + k 2 + l 2 dan δ = 10 sin 2θ
Tabel 19. Perhitungan Data Parameter Kisi karbon aktif KSCN 450 o C
Pun cak α  δ α 2 Αδ δ 2 αsin 2 θ  δsin 2 θ
1 2 2,5 39 4 5,0 78 6,4 46 0,136 0,173 2 2 2,9 99 4 5,9 98 8,9 95 0,163 0,245 3 3 3,3 95 9 10, 185 11, 526 0,281 0,318
Dari Tabel didapat nilai Konstanta A = 0,034 Sehingga didapat parameter kisi sebesar :
α = = 4,178 nm
Tabel 20. Data Difragtogram XRD untuk karbon aktif KSCN 600 o C
Pun cak 2 θ( o ) θ( o ) λ (angstr om) sin θ sin 2
θ h k l 1 32,5 438 16, 272 1,5406 0,2 80 0,0 79 1 1 0 2 36,2 377 18, 119 1,5406 0,3 11 0,0 97 1 1 0 3 44,5 542 22, 277 1,5406 0,3 79 0,1 44 2 0 0 Data persyaratan untuk analitik Cohen sebagai berikut:
Dengan : α = h 2 + k 2 + l 2 dan δ = 10 sin 2θ
Tabel 21. Perhitungan Data Parameter Kisi karbon aktif KSCN 600 o C Pun cak α  δ α 2 Αδ δ 2 αsin 2 θ  δsin 2 θ 1 2 2,8 94 4 5,7 88 8,3 74 0,157 0,227 2 2 3,4 94 4 6,9 89 12, 211 0,193 0,338 3 4 4,9 22 1 6 19, 689 24, 228 0,575 0,707 Dari Tabel didapat nilai Konstanta A = 0,039
Sehingga didapat parameter kisi sebesar :
α = = 3,901 nm
Tabel 22. Data Difragtogram XRD untuk karbon aktif FeCl 3 450 o C
Pun cak 2 θ( o ) θ( o ) λ (angstr om) sin θ sin 2 θ h k l
1 26,6 168 13, 308 1,5406 0,2 30 0,0 53 1 0 0 2 27,9 39 13, 970 1,5406 0,2 41 0,0 58 1 0 0 3 29,7 018 14, 851 1,5406 0,2 56 0,0 66 1 0 0 Data persyaratan untuk analitik Cohen sebagai berikut:
Dengan : α = h 2 + k 2 + l 2 dan δ = 10 sin 2θ
Tabel 23. Perhitungan Data Parameter Kisi karbon aktif FeCl 3 450 o C Pun cak α  δ α 2 Αδ δ 2 αsin 2 θ  δsin 2 θ
1 1 2,0 07 1 2,0 07 4,0 29 0,053 0,106 2 1 2,1 95 1 2,1 95 4,8 19 0,058 0,128 3 1 2,4 55 1 2,4 55 6,0 27 0,066 0,161 Dari Tabel didapat nilai Konstanta A = 0,053 Sehingga didapat parameter kisi sebesar : α = = 3,346 nm
Tabel 24. Data Difragtogram XRD untuk karbon aktif FeCl 3 600 o C Pun cak 2 θ( o ) θ( o ) λ (angstr om) sin θ sin 2 θ h k l 1 26,5 562 13, 278 1,5406 0,2 30 0,0 53 1 0 0 2 62,8 833 31, 442 1,5406 0,5 22 0,2 72 2 1 0
Data persyaratan untuk analitik Cohen sebagai berikut:
Dengan : α = h 2 + k 2 + l 2 dan δ = 10 sin 2θ
Tabel 25. Perhitungan Data Parameter Kisi karbon aktif FeCl 3 600 o C Pun cak α  δ α 2 Αδ δ 2 αsin 2 θ  δsin 2 θ
1 1 1,9 99 1 1,9 99 3,9 95 0,053 0,105 2 5 7,9 22 2 5 39, 612 62, 765 1,360 2,156
Dari Tabel didapat nilai Konstanta A = 0,053 Sehingga didapat parameter kisi sebesar :
α = = 3,346 nm
Berdasarkan  data  pada  Tabel  2-25,  untuk interpretasi  data  ukuran  kristal  karbon  aktif
96 | Jurnal Zarah , Vol. 8 No. 2 (2020)
ampas  tebu  (KAAT)  menggunakan  formula Scherrer dengan  persamaan (a) maka dihasilkan data sesuai pada Tabel 26:
Tabel 26. Interpretasi Data Derajat Kristanilitas Karbon Aktif Ampas Tebu (KAAT)
No Kode Sampel λ FWHM (B) θ t (hkl) (nm) 1 KAAT/K OH 10% / 450 o C 1,54 06 0,2448 11,8 12 7,768 662 2 KAAT/K OH 10% / 600 o C 1,54 06 0,5406 16,1 87 - 2,890 3
3 KAAT/H 3 PO 4 10% / 450 o C 1,54 06 0,3468 20,7 01 - 14,42 53 4 KAAT/H
3 PO 4 10% / 600 o C 1,54 06 0,352 13,6 56 55,84 664
5 KAAT/N a 2 S 2 O 3 10% / 450 o C 1,54 06 0,3944 20,1 43 12,82 218 6 KAAT/N a 2 S 2 O 3 10% / 600 o C 1,54 06 0,4488 21,3 06 - 3,988 63 7 KAAT/K MnO 4 10% /
450 o C 1,54 06 0,4896 18,1 48 3,706 629 8 KAAT/K MnO 4 10% / 600 o C 1,54 06 0,476 21,9 84 - 2,912 98 9 KAAT/K SCN 10% / 450 o C 1,54 06 0,5467 2 22,5 893 8 - 3,069 11 10 KAAT/K SCN 10% / 600 o C 1,54 06 0,6256 18,8 89 2,218 086 11 KAAT/F eCl 3 10%
/ 450 o C 1,54 06 0,3835 2 19,4 31 4,326 228 12 KAAT/F eCl 3 10%
/ 600 o C 1,54 06 0,4896 22,3 60 - 3,036 05 3.2 Interpretasi Data Ukuran Kristal KAAT Pengujian Derajat Kristanilisasi ditentukan berdasarkan persamaan (b),
menghasilkan  data  sebagai  berikut  (Tabel  27):
(Zhang et al., 2014) No . Kode Sampel IP ( I īī₂) IM (lo) DK (X) (%) 1 KAAT/KOH 10% / 450 o C 100 41,07 58,93 2 KAAT/KOH 10% / 600 o C 100 19,3 80,7 3 KAAT/H 3 PO 4 10% / 450 o C 100 5,21 94,79 4 KAAT/H 3 PO 4 10% / 600 o C 100 15,13 84,87 5 KAAT/Na 2 S 2 O 3 10% / 450 o C 100 15,73 84,27 6 KAAT/Na 2 S 2 O 3 10% / 600 o C 100 23,22 76,78 7 KAAT/KMnO 4 10% / 450 o C 100 0 100 8 KAAT/KMnO 4 10% / 600 o C 100 19,6 80,4 9 KAAT/KSCN 10% / 450 o C 100 19,92 80,08 10 KAAT/KSCN 10% / 600 o C 100 43,12 56,88 11 KAAT/FeCl 3 10% / 450 o C 100 16,36 83,64 12 KAAT/FeCl 3 10% / 600 o C 100 16,61 83,39
IP  =  Intensitas  Puncak;  IM  =  Intensitas Minimum; DK = Derajat Kristalinitas

## KESIMPULAN
Interpretasi  data  derajat    kristanilitas karbon  aktif  ampas  tebu menggunakan  variasi aktivator  yakni  KOH  10%,  H 3 PO 4 10%, Na 2 S 2 O3  10%,  KMnO 4 10%,  KSCN  10%  dan
FeCl 3 10%, Untuk pengujian derajat kristalinitas menghasilkan nilai derajat kristalinitas masing-masing aktivator KOH 10%, H 3 PO 4 10%,  Na 2 S 2 O3  10%,  KMnO 4 10%, KSCN  10%  dan  FeCl 3 10%  pada  suhu  450 o C berturut-turut  adalah  58,93%,  94,79%,  84,27%, 100%,  80,08%  dan  83,64%,  sedangkan  pada suhu  600 o C  berturut-turut  adalah  80,7%, 84,87%, 76,78%, 80,4%, 56,88% dan 83,39%.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahiduzzaman, M., & Islam, A. K. M. S. (2016). Preparation  of  porous  bio-char  and activated  carbon  from  rice  husk  by leaching  ash  and  chemical  activation.
SpringerPlus , 5 (1), 1–14.
Doczekalska,  B.,  Bartkowiak,  M.,  Orszulak,  G.,
&  Katolik,  Z.  (2015).  Activated  carbons
from  plant  materials. Annals  of  Warsaw
University of Life Sciences-SGGW.
Forestry and Wood Technology , 92 .
González-García,  P.  (2018).  Activated  carbon from lignocellulosics precursors: A review of  the  synthesis  methods,  characterization techniques  and  applications. Renewable and  Sustainable  Energy  Reviews , 82 , 1393–1414. Ioannidou,  O.,  &  Zabaniotou,  A.  (2007). Agricultural  residues  as  precursors  for activated  carbon  production—a  review.
Renewable and Sustainable Energy Reviews , 11 (9), 1966–2005.
Kharat,  D.  S.  (2015).  Preparing  agricultural residue  based  adsorbents  for  removal  of dyes  from  effluents-a  review. Brazilian Journal  of  Chemical  Engineering , 32 (1), 1–12. Kyzas,  G.  Z.,  &  Deliyanni,  E.  A.  (2015). Modified  activated  carbons  from  potato peels  as  green  environmental-friendly adsorbents for the treatment of pharmaceutical effluents. Chemical Engineering  Research  and  Design , 97 , 135–144. Purnama,  E.  F.,  Nikmatin,  S.,  &  Langenati,  R. (2019).  Pengaruh  Suhu  Reaksi  Terhadap
Derajat Kristalinitas Dan Komposisi
Hidroksiapatit  Dibuat  Dengan  Mediaair
Dan Cairan Tubuh Buatan (Synthetic Body
Fluid). Jurnal  Sains  Materi  Indonesia , 154–159.
Sarker,  T.  C.,  Azam,  S.  M.  G.  G.,  Abd  El-
Gawad,  A.  M.,  Gaglione,  S.  A.,  & Bonanomi,  G.  (2017).  Sugarcane  bagasse: a  potential  low-cost  biosorbent  for  the removal  of  hazardous  materials. Clean Technologies  and  Environmental  Policy ,
19 (10), 2343–2362.
Solechan,  A.  (2001).  Pengukuran  Derajat Kristalinitas  Tulang  Tikus  Pada  Berbagai Umur  Dengan  XRD  [Skipsi]. Depok:
Universitas Indonesia . Ukanwa,  K.  S.,  Patchigolla,  K.,  Sakrabani,  R., Anthony, E., & Mandavgane, S. (2019). A review  of  chemicals  to  produce  activated carbon  from  agricultural  waste  biomass.
Sustainability , 11 (22), 6204.
Zhang, Z., Qu, Y., Guo, Y., Wang, Z., & Wang, X. (2014). A novel route for preparation of high-performance  porous  carbons  from hydrochars  by  KOH  activation. Colloids and  Surfaces  A:  Physicochemical  and
Engineering Aspects , 447 , 183–187.